298 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



gonale, relativ CaO- und Si02-reiche Mineral, No. 100 — 102 

 AvahrscheiBlich aiich dasselbe, No. 105 — 127 (ans der Literatur 

 genommen) ein tetragonales Mineral, am öftesten als Melilith 

 angegeben. No. 128—133, 59, 88, 94—95 sind Analysen 

 Spinell-fiihrender Hohofcnschlacken, No. 128 b — 133 b die Ana- 

 lysen des betrefFenden Spinells (in No. 128—133); No. 28 — 29 

 sind Analysen ZnO-Spinell-flihrender Fay alit-Schlacken ; No. 

 134 — 135 zeigen die Zusammensetzungen des ZnO-Spinells. 

 No. 136 — 143, 89 — 90 sind Schlacken, welche ilires hohen AUOg- 

 Gehalts wegen glasig geworden sind. No. 150 — 157 sind Emalj- 

 schlacken (Si02-reiche). 



Ein vergleichendes Studium der Analysen zeigt, dass die 

 Mineralbildung im Schmelzfluss ganz principiel von der che- 

 mischen Ztisammensetzung der Durclischnittsmasse abhängt; die 

 Mineralien sehen hervor als Produkte der cliemischen Af- 

 linitäts-Wirkungen der vorherrschenden Bestandtheile (öder die 

 Mineralbildung beruht auf cliemischen Massenioirkungen). — Die 

 verschiedenartigen pliysischen Bedingungen, welche bei der 

 Bildung der Schlacken mögiich sind, liben, wenn eine gewisse 

 Minimums-Grenze fur die Krystallisations-Zeit ^) nicht iiber- 

 scliritten wird, nur einen innerhalb enger Grenzen sekundär 

 modifidrenden Einfiiiss auf die Mineralbildung. 



In den Bisilikat-Sclilacken krystallisirt Enstatit aiis, Avenn 

 die Schmelzmasse mehr MgO (mit FeO) in Verhältniss zu 

 CaO (mit MnO) als: 2.4 4 MgO:l CaO fiihrt — , dagegen Augit, 

 wenn mehr CaO vorhanden ist als: 1.40 : 1 CaO, (sieh Pag. 

 250 — 252). Augit biidet sich, so länge der CaO-Gehalt grös- 

 ser ist als nach dem Verhältnisse 0.3 5 MgO : 1 CaO (Pag. 

 252). Wenn der CaO-Gehalt liber die Grenze 0.,30 MgO : 

 1 CaO wächst, scheidet sich Wollastonit öder das friiher er- 

 wähnte Kalksilikat aus (das erste wahrscheinlich hauptsächlich 

 in den relativ SiOo-reichen Schmelzmassen, das zweite in den 

 relativ SiOo-armen). — Ehodonit biidet sich in Bisilikat-Massen, 

 wenn mehr MnO in Verhältniss zu RO (o: CaO, MgO, FcO) 

 vorhanden ist als: MnO: 0.9 RO — dao-eo-en Auoit bei einem 

 kleineren MnO-Gehalt als nach dem Verhältnisse 1 MnO : 7 

 MnO ; bei einem mittleren MnO-Gehalt, nämlich bei 1 MnO : 



') Diese ist fiir (AljOj-freie Mineralien) z. B. das neue, tetragonale Mi- 

 neral (wenn die Schmelze nicht AUO3 halt) nur einige Minuten, höch- 

 stens 5 — 7 — , fiir AljOj-Mineralien in stark AljOj-reichen Schmelzen 

 dagegen mehrere Stunden bis Tage (cfr. z. B. die Analysen No. 186 — 

 143, 80—90). 



